즉 , 연속 어닐링 공정 에 있 어서 의 균열 온도 는 , 660 ∼ 760 ℃ 의 온도 에서 행한다 . 균열 온도 를 760 ℃ 초과 로 하 면 , 연속 어닐링 에 있 어서 히트 버클 ( heat buckling ) 등 의 통판 ( sheet passage ) 트러블 이 발생 하 기 쉬워져 , 바람직 하 지 않 다 . 또한 , 강판 의 페라이트 입경 이 일부 조대 화 하 고 , 강판 의 강도 가 저하 함 과 함께 , 강판 의 압연 방향 의 시효 지수 가 25 ㎫ 미만 이 되 어 , 예 를 들 면 왕관 용 으로 제공 한 경우 에 내압 강도 가 저하 한다 . 또한 , 강판 을 예 를 들 면 DRD 캔 용 으로 제공 한 경우 에 , DRD 캔 성형 시 에 플랜 지부 에 주름 이 발생 하 는 형상 불량 을 초래 한다 . 한편 , 어닐링 온도 가 660 ℃ 미만 이 면 , 재결정 이 불 완전 해 지 고 , 강판 의 페라이트 입경 이 일부 세밀 해져 , 2 차 냉간 압연 후 의 강판 의 압연 방향 의 시효 지수 가 25 ㎫ 미만 이 되 어 내압 강도 가 저하 한다 . 또한 , 강판 을 예 를 들 면 DRD 캔 용 으로 제공 한 경우 에 , DRD 캔 성형 시 에 플랜 지부 에 주름 이 발생 하 는 형상 불량 을 초래 한다 . 따라서 , 균열 온도 는 , 660 ∼ 760 ℃ 의 온도 에서 행하 는 것 으로 한다 . 바람직 하 게 는 , 680 ∼ 730 ℃ 의 온도 에서 행한다 .